Einzelne  Mineralien. 
-337- 
Bei  allen  Kristallen  werden  die  Flächen  nach  Auftreten  und  Be- 
schaffenheit eingehend  beschrieben  und  die  zur  Bestimmung  gemessenen 
Winkel  angegeben.  Eine  Winkeltabelle  und  eine  Tabelle,  die  die  Häufig- 
keit und  Größe  der  Flächen  zeigt,  sowie  eine  Angabe  der  Reflexe  (Licht- 
flecke und  Lichtzüge)  folgen. 
Als  Achsensystem  wird  angegeben: 
a:  b  :  c  =  0,8023:  1:  0,7268. 
Die  optischen  Eigenschaften  sind  von  Müller  bestimmt  und 
in  den  folgenden  drei  Tabellen  zusammengestellt. 
Brechungsexponenten. 
No. 
1 1 
in  fjLfx 
Nach  Lacroix2 
a         ß  y 
Nach  Brögger3 
ß  7 
404.7  Hg 
435.8  „ 
491,6  „ 
535.0  Tl 
546.1  Hg 
589,3  Na 
623.9  Hg 
670,8  Li  | 
1,5669 
1,5635 
1,5595 
1,6026 
1,5991 
1,5944 
1,6444 
1,6402 
1,6348 
1,5562  1,5909 
1,55421,5885 
1,5529  1,5870 
1,6309 
1,6285 
1,6267 
1,5530 
1,5864 
1,6272 
1,5693 
1,5928 
1,5595 
1,5542 
1,6331 
1,59081,6311 
1,5891 
1,6294 
Doppelbrechung. 
No. 
1 
in  {u[z 
y  —  a 
Lacroix 
y  —  « 
Brögger 
y  —  2« 
1 
404,7  Hg 
0,0775 
2 
435,8  „ 
0,0767 
3 
491,6  „ 
0,0755 
4 
535,0  Tl 
0,0638 
5 
546,1  Hg 
0,0748 
6 
589,3  Na 
0,0743 
0,0742 
0,0716 
7 
623,9  Hg 
0,0738 
8 
670,8  Li 
0,0752 
1  Die  Wellenlängen  des  Quecksilberspektrums  sind  den  Angaben  von 
H.  Rose  entnommen :  Ueber  Dispersion  und  Rotationsdispersion.  Dies.  Jahrb. 
1909.  Beil.-Bd.  XXIX.  60-61. 
2  Bull.  soc.  Franc.  1909.  32.  323  (vergl.  dies.  Jahrb.  1911.  I.  -348-). 
3  Zeitschr.  f.  Krist.  1890.  16.  65  (vergl.  dies.  Jahrb.  1892.  I.  -239-). 
N.  Jahrbuch  f.  Mineralogie  etc.  1911.  Bd.  II.  W 
